536 



DeiiK'trius M. Hailovanovic. 



in seineil noch niclit veiöfifentlicliten Untersuchungen einen empiri- 

 schen Zusaninionliang zwisclien / und H fand, darin bestehend, dass 

 für konstante Temperaturen in Nähe des Umwandlungspunktes das 

 Quadrat der Magnetisierungs-Intensität 1- proportional mit der 

 Quadratwurzel aus der Feldstärke \ H zunimmt. 



Die zu bestimmten Temperaturen gehörenden Werte der ver- 

 schiedenen /--Kurven sind nun in Funktion von ^H aufgetragen. 

 Die Verbindungen der so erhaltenen Punkte geben infolge der Pro- 



Hr<ZS^.™3l I ! 400° C 



Fig. 11. 



Die Magiiclisierungs-Iuteusität J für ein äusseres magnetisches Feld H= in 



Funktion der Temperatur. (Wahrer Verlauf der Siittigungs-Intensitätskurve). 



portionalität Gerade, deren Schnittpunkt mit der Achse J//f = die 

 /--Werte für das Feld // = geben (Fig. 10 rechts oben~). 



Für die Umwandlungstemperatur < = 359^ geht diese Gerade 

 durch Null, wodurch die Temperatur beim Verlust des spontanen 

 Ferromagnetismus für das äussere Feld // = wiedergefunden wird. 



Da die Kurven der Magnetisierungs-Intensitäten in Funktion der 

 Temperatur in nächster Nähe des Umwandlungspunktes angenähert 

 einen parabolischen Verlauf haben, die /--Kurven somit geradlinig 

 sind, so erstreckt sich die Proportionalität von /- und \ H zunächst 

 auf das Bereich der geradlinigen Stücke der /--Kurven. ') Diese 

 geradlinigen Teile zeigen einen nach aufwärts nur schwach konver- 



') Es kommen nur .starke Felder in Betracht, tia nur bei ilie.scn iler geradlinige 

 Teil genügend lang ist, um benutzt werden zu können. 



